Технологические основы повышения качества платинита

Обработка металлов давлением. Технологии и машины обработки давлением

УДК 621.791 DOI: 10.14529/met180411

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЛАТИНИТА

Е.Г. Касаткина, И.Ю. Мезин, И.Г. Гун, А.С. Лимарев, И.А. Михайловский, Л.В. Крамзина

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Россия

Платинитом называется биметаллическая проволока, состоящая из железоникелевого сердечника, покрытого слоем меди. Эта продукция применяется в качестве электровводов стеклянных корпусов вакуумных приборов. Поэтому для платинита необходима регламентация коэффициента линейного теплового расширения в радиальном направлении. Для изготовления платинита применяются трубчатый и гальванический способы нанесения медного слоя на сердечник. Данные технологии в полной мере не отвечают современным требованиям по трудоемкости, производительности, экологической безопасности и др. Проведен анализ основных показателей платинита отечественного и европейских производителей и режимов деформации составной биметаллической заготовки при прокатке в калибре простой формы с целью получения биметаллического соединения ее компонентов. На основании проведенного анализа определены режимы деформации составной биметаллической заготовки при прокатке в калибре простой формы с целью получения биметаллического соединения ее компонентов. Разработанные режимы обеспечивают минимальную разнотолщинность оболочки. Ключевой операцией технологии является совместная пластическая деформация составной слоистой заготовки в прокатном блоке. Технология реализована в виде опытно-промышленной установки, оснащенной вспомогательными узлами, позволяющими вести процесс в непрерывном, промышленном режиме. Представленная в работе технология производства оксидированного платинита обеспечивает получение потребительских свойств готовой продукции на уровне зарубежных аналогов. Опытные партии платинита, изготовленные в рекомендуемых режимах, с целью оценки качества были предоставлены ряду потребителей для промышленных испытаний, по результатам которых получены положительные заключения.

Ключевые слова: композиционный материал, биметалл, платинит, коэффициент линейного термического расширения, коэффициент разнотолщинности абсолютный, железонике-левый сплав.

Введение

Платинит - биметаллическая проволока, состоящая из железоникелевого сердечника, покрытого слоем меди. Сердечник, в соответствии с российскими стандартами, представляет собой прецизионный сплав марки 43Н: 57 % железа, 43 % никеля. Этот вид продукции относится к классу материалов с регламентированным коэффициентом линейного теплового расширения (КЛТР) в радиальном направлении. Такая характеристика обусловлена назначением платинита. Он применяется в качестве электровводов в стеклянный корпус вакуумных приборов. При температурном режиме работы таких приборов от -60 до +150 °С КЛТР материала электровво-

да должен быть равен КЛТР материала корпуса.

В настоящее время для изготовления платинита применяются два способа нанесения медного слоя на сердечник - трубчатый и гальванический, предусмотренные документом [1]. Данные технологии не отвечают современным требованиям по трудоемкости, производительности, экологической безопасности и др. На заключительном этапе изготовления платинита для улучшения спаивания со стеклом производится его борирование. В результате на медной поверхности формируется тонкий борнозакисный слой, состоящий из безводного борнозакисного калия и закиси меди. Толщина борнозакисной пленки

достигает 6 мкм и обладает повышенной хрупкостью, приводящей к нарушению сплошности при транспортировке и проведении технологических операций у потребителя, что ограничивает сферу его применения. Получение высокопрочного вакуумплотного спая платинита и стекла обеспечивается наличием на поверхности платинита тонкого оксидного слоя, который при пайке взаимодействует с окислами структурной сетки стекла [2-4]. Практика промышленного применения платинита показала, что оптимальная толщина оксидного слоя, состоящего только из закиси меди Cu2O, составляет 1-2 мкм.

В табл. 1 приведены значения основных показателей платинита: отечественного по ОСТ 11 0077-84 марки ПГБ [1, 5] и европейских производителей - IMPHY (Франция) и PHILIPS (Голландия), сформированные на основе анализа нормативных данных и фактических результатов исследования образцов платинита отечественного и зарубежного производства. Можно отметить расхождение

в таких показателях, как разнотолщинность оболочки и состояние поверхности [6]. Равномерность распределения меди в плоскости поперечного сечения характеризуется значениями КРТА (коэффициент разнотолщинно-сти оболочки абсолютный). Он определяется как отношение минимального значения толщины оболочки к максимальному. Для образцов европейских производителей значения этого показателя близки к единице (см. табл. 1), т. е. платинит имеет практически коаксиальное распределение компонентов в плоскости поперечного сечения. В отечественных нормативных документах это требование сформулировано в виде ограничения минимального значения КРТА (см. табл. 1). Такие ограничения допускают разнотолщинность, при которой в плоскости поперечного сечения минимальная толщина оболочки может отличаться от ее максимального значения в 2-3 раза. Такая разнотолщинность оболочки может привести к нарушению вакуумплотного спая или разрушению корпуса прибора.

Таблица 1

Характеристика платинита различных производителей

Параметр Значения параметров

Отечественный платинит ОСТ 11-0077-84 Производители IMPHY и PHILIPS

Состав композиции

Содержание меди в композиции, % 21-30 17-28

Марка сердечника 43Н

Толщина переходного слоя на границе раздела компонентов, мкм до 4-5 до 4

Механические свойства

Временное сопротивление разрыву, сВР, МПа не регламентировано

Относительное удлинение, % не менее 20

Электротехническая характеристика не регламентирована

Геометрия поперечного сечения

Коэффициент разнотолщинности оболочки

Характеристика поверхности

Толщина окисного слоя, мкм - 6 - 1-2

Состав поверхностного слоя Бура, закись меди (бурый оттенок свидетельствует о присутствии в составе слоя окиси меди) Закись меди

Коэффициент теплового расширения в радиальном направлении

КЛТР, х10 - 7 К - 1 в интервале 20-300 °С 83-89 78-93

Платинит европейских производителей классифицируется как платинит оксидированный. На его поверхности формируется меднозакисная пленка, обеспечивающая надежный вакуумплотный спай со стеклом, который формируется в вакууме или в защитной атмосфере, что обычно бывает при производстве ответственных приборов. Наряду с оксидированным платинитом производится платинит с бороксидной поверхностью. Бориро-ванный платинит рекомендуется производителями для технологий, где формирование спая со стеклом происходит в атмосферных условиях. Оксидированный платинит для отечественных производителей является новым видом продукции.

Таким образом, актуальными являются две технологические задачи: уменьшение раз-нотолщинности медной оболочки и формирование меднозакисной пленки на ее поверхности. Наиболее прогрессивные технологии производства биметаллической проволоки базируются на непрерывных процессах твердофазного соединения компонентов составной заготовки, получаемой методом оборачивания. Интерес к такой технологии обусловлен следующими факторами: гибкостью в расширении сортамента продукции как по содержанию меди в композиции, так и по материалу сердечника; возможностью автоматизации и компьютеризации производства; экологической чистотой производства.

Основными операциями получения биметаллических заготовок по приведенному способу являются: очистка контактных поверхностей исходных компонентов, формовка составной заготовки, сварка продольного шва плакирующей ленты и совместная пластическая деформация с целью формирования биметаллического соединения компонентов и последующее волочение уже биметаллической заготовки на конечный размер. Исходными компонентами являются железоникеле-вая проволока для сердечника и плакирующая медная лента.

Анализ вопросов совместной

пластической деформации

составной слоистой заготовки

Ключевой операцией технологии является совместная пластическая деформация составной слоистой заготовки в прокатном блоке. С целью активации процесса соединения компонентов прокатка осуществляется в горячем

состоянии. В качестве прокатного блока используется прокатная клеть, состоящая из двух последовательно расположенных двухвалковых калибров, развернутых относительно друг друга на 90°. Привод осуществляется только на переднюю пару валков, имеющих овальную форму калибра. Вторая, неприводная пара валков калибруется под круг. Прокатка в овальном калибре сопряжена с неизбежным поперечным течением компонентов, причем в большей степени выраженным для медной оболочки, как мягкого компонента. В связи с этим отклонение формы поперечного сечения заготовки от круга на промежуточной стадии сопровождается разнотолщин-ностью оболочки, ориентированной большей толщиной по большей оси овала. Такое перераспределение материала оболочки в первом калибре компенсируется обратным поперечным течением компонентов при ребровом проходе во втором калибре, имеющем круглую форму.

Конструкция прокатного блока допускает два варианта ведения процесса [7]: «прокатка -прессование» (1111) и «прокатка - протяжка» (ППр), отличающиеся режимом силового обеспечения деформации во второй, неприводной паре валков. В первом случае деформация в неприводной паре валков ведется за счет подпора, создаваемого приводной парой. Во втором - за счет натяжения, создаваемого вытяжным устройством на выходе из прокатного блока. В этом варианте в промежутке между первой и второй парой валков вместо сжатия возможно натяжение заготовки. Оба процесса нашли промышленное применение, однако, информация по оценке влияния этих схем на распределение материала оболочки вокруг сердечника отсутствует.

Рассмотрим влияние продольного силового воздействия в промежутке между двумя парами валков на условия течения процесса в первой, приводной паре, как определяющей распределение материала оболочки в плоскости поперечного сечения заготовки.

В результате прокатки слоистой композиции с так называемыми свободными концами (в отсутствии внешнего воздействия) в заготовке на выходе из очага деформации действуют продольные остаточные напряжения. Природа этих напряжений определена совместной пластической деформацией металлов с отличающимися реологическими свойствами. Действие этих напряжений взаимоуравновешено:

ЯFмaмdF = НртатМ.

При равномерном распределении напряжений в слоях:

= отРт или омАм = отАт.

Характер послойного распределения этих напряжений приведен на рис. 1а.

Рассмотрим послойное распределение напряжений от внешней нагрузки. При идеальном нагружении, когда трение между слоями и на контакте с инструментом отсутствует, из первого условия статики следует [6]:

где о2 - усредненное продольное внешнее напряжение; оъ ..., от - послойное продольное напряжение; F, ^ - площади поперечного сечения многослойного тела и его ¿-го компонента.

Исключая пластическую деформацию в рассматриваемом промежутке при линейном нагружении, не превышающем предела текучести, получаем:

= + А2Ог + .. . +Ат0т, где Аь = F¿/F - коэффициент заполнения композиции ¿-м компонентом.

Внешняя продольная нагрузка распределяется между слоями композиции пропорционально их несущей способности А^о^. Это позволяет рассматривать произведение А^о^ как физическую нагрузку на отдельно взятый слой композиции. В рассматриваемом случае (горячая пластическая деформация) 01 = П*^,

где - продольная деформация ¿-го слоя; О; - модуль податливости материала ¿-го компонента.

При этом необходимо иметь в виду условие равенства продольной деформации Л; = П-

Следовательно, при идеальном продоль-

ном сжатии или растяжении слоистой композиции сосуществуют равномерная продольная деформация компонентов и послойно неравномерное распределение напряжений по сечению многослойного тела.

Переходя к реальному случаю продольного нагружения слоистого пакета, когда между слоями возможно наличие сил трения любой величины, автор работы [8] делает вывод, что межслойная связь любого уровня прочности по условиям совместности деформации остается потенциальной (резервной) при любых значениях деформации и не имеет причин для своего проявления. Межслойные силы трения не проявляются и не нарушают напряженно-деформированного состояния пакета. Следовательно, в процессе продольного сжатия или растяжения биметаллического пакета (если коэффициенты Пуассона материалов композиции достаточно близки) зависимости, выявленные при условии полного отсутствия контакта между слоями, справедливы и при наличии прочного межслойного сцепления.

Таким образом, характер послойного распределения продольных напряжений от внешнего воздействия (подпора или натяжения), обусловленный различием свойств компонентов в сталемедной биметаллической заготовке, приведен на рис. 1б.

Результирующие продольные напряжения, обусловленные совокупностью действий как остаточных напряжений, так и напряжений, вызванных внешним воздействием, приведены на рис. 1в - при подпоре, и рис. 1г -при натяжении.

Характер влияния на развитие совместного течения слоев перераспределения продольных послойных напряжений в плоскости выхода из очага деформации, вызванных рассматриваемыми внешними воздействиями,

Ф П

Ф н

а)

Сжатие б) в)

Рис. 1. Эпюры продольных послойных напряжений

Сжатие

Растяжение г)

неодинаков. При подпоре - под действием суммарных продольных напряжений (см. рис. 1в) значения среднего гидростатического давления в обоих слоях увеличиваются, при натяжении - уменьшаются. И в том и в другом случаях степень изменения среднего гидростатического давления в твердом сердечнике выше.

Изменение баланса послойного среднего гидростатического давления под действием внешнего воздействия приводит к изменению условий развития СПДРМ, при этом подпор увеличивает неравномерность послойной деформации, ухудшая тем самым и условия формирования биметаллического соединения.

Основным фактором возможной разно-толщинности оболочки является формоизменение биметаллической заготовки в прокатном блоке. Оптимизация этого процесса связана с анализом течения бинарной системы при совместной пластической деформации.

Развитие совместной пластической деформации разнородных по пластическим свойствам металлов в отсутствии биметаллической связи между ними протекает в три стадии [9]. Процесс начинается в плоскости входа в очаг деформации со стадии избирательной пластической деформации, когда в пластическом состоянии находится только более мягкий материал. Второй этап - стадия неравномерной пластической деформации -характеризуется вступлением в деформацию твердого материала при неравных скоростях деформации разных металлов с проскальзыванием компонентов по границе раздела. Условием перехода к этим стадиям является последовательное удовлетворение условия пластичности для материалов.

На третьей стадии наступает равномерная совместная пластическая деформация биметаллического пакета, проскальзывание по границе раздела разных материалов отсутствует. Последняя стадия, при удовлетворении условия формирования надежного биметаллического соединения между слоями, распространяется до плоскости выхода из очага деформации, однако условие перехода к этой стадии однозначно не сформулировано.

Анализ динамики течения компонентов и напряженно-деформированного состояния основан на рассмотрении энергетического ба-

ланса процесса [10, 11] применительно к прокатке биметалла композиции М-Т-М уравнение энергетического баланса имеет вид: АпЕ = А^ + Афм + АпТ + Апт = АфТ + + АнТ, где АпЕ - полная работа, передаваемая валками; АфМ - работа формоизменения мягких (внешних) слоев биметаллического пакета;

- работа сил трения на контакте с валками; Апт - работа, передаваемая мягким внешним слоем на твердый внутренний слой сердечник; АфТ - работа формоизменения твердого слоя; Ар - работа сил межслойного взаимодействия; ан, ант - работа сил натяжения полная и для твердого слоя соответственно.

Момент вступления компонентов в стадию равномерной совместной пластической деформации при прокатке определен совокупным действием двух факторов: прочности формируемого биметаллического соединения и кинематикой самого очага деформации. Границы этой зоны могут быть определены из энергетического условия. Рассмотрим два бесконечно близко расположенных поперечных сечения очага деформации, первое из которых предположительно является условием перехода к совместной пластической деформации. Если это справедливо, то полная работа, выделяемая в части очага деформации, ограниченной плоскостью входа в очаг деформации и вторым сечением, проходящим через точку (х + Ах), будет равна:

Ар = Ар + Ар + Ар + Ар + Ар

в противном случае та же работа может быть определена в следующем виде:

а*п = + АА}) + (арфм + Аа*фм) +

+(арфт-аа*фт) + (арр+аа;) + +« + А^н),

где Ах - вариация функционала. Верхние индексы (р) и (*) относятся к стадиям равномерной и неравномерной пластической деформации.

Таким образом, условие перехода к равномерной деформации в рассматриваемом сечении имеет вид: Ап < Ап.

Для решения задачи минимизации разно-толщинности медной оболочки разработана математическая модель напряженно-деформированного состояния при прокатке круглой

биметаллической заготовки в овальном двухвалковом калибре с учетом полной коррекции возникающей при этом разнотолщинности оболочки при прокатке во втором, круглом калибре. При этом натяжение заготовки, действующее на выходе из первой пары валков, принято в расчет как регулирующий фактор. Вычисление параметров формоизменения компонентов выполнено с использованием вариационных принципов механики сплошных сред путем нахождения минимума функционала, вытекающего из условия перехода слоев к равномерной совместной пластической деформации:

I = ).

Здесь в скобках - полная энергия, передаваемая валками в очаг деформации.

Результаты вычислений представлены на рис. 2 в виде номограммы, позволяющей организовать процесс прокатки в режиме, обеспечивающем равномерное распределение материала оболочки в плоскости поперечного сечения заготовки [12].

Полученная биметаллическая катанка подвергается дальнейшему волочению на конечный размер и оксидированию на заключительной стадии. Оксидирование ведется по новой технологии [12, 13], обеспечивающей выше сформулированные требования к качеству поверхности платинита. Основными операциями технологии оксидирования являются безокислительный нагрев заготовки в печи специальной конструкции и высокотемпературное окисление ее поверхности, прерываемое охлаждением в паровоздушной и пароводяной средах последовательно. Перед окси-

дированием поверхность заготовки подвергается тщательной очистке.

Практическая реализация технологии

изготовления платинита

Технология реализована в виде опытно-промышленной установки, оснащенной вспомогательными узлами, позволяющими вести процесс в непрерывном, промышленном режиме. Наряду с составом среды, в которой происходит окисление, к значимым факторам, определяющим толщину окисной пленки и ее состав, относятся температура и время окисления. Кроме этого, необходимо отметить, что к механическим свойствам готовой продукции предъявляются требования, достигаемые путем термообработки, т. е. оксидирование следует считать совмещенным процессом, имеющим двойное назначение. В связи с этим установка оснащена совмещенным с печью специальным узлом высокотемпературного окисления, который в совокупности с регулируемыми температурой нагрева и скоростью транспортировки позволяют варьировать указанные параметры процесса [13, 14].

Оптимальные режимы ведения совмещенного процесса были установлены в результате исследований, проведенных на сконструированной установке при освоении технологии [15]. Полученные зависимости показателей качества платинита от параметров оксидирования приведены на рис. 3.

В исследованном диапазоне параметров (см. рис. 3) можно выделить пять зон: с I по V. Границы зон не являются ярко выраженными, однако, для каждой из них характерно свое

Натяжение, стН/ стТТ

0,050 0,10

1

1,1

1,2 1,3

Коэффициент вытяжки

Рис. 2. Номограмма для определения показателя разнотолщинности оболочки на выходе из первой клети в зависимости от режима прокатки

0

0I234567B9 10

Скорость протяжки, ш'мнн

Рис. 3. Влияние скорости протяжки заготовки на относительное удлинение и толщину оксидной пленки платинита 00,30-0,40 мм, при протяженности зоны высокотемпературного окисления: 1 - 20 мм; 2 - 12 мм и 3 - 5 мм

сочетание значений показателей качества готовой продукции. В зоне II толщина оксидного слоя составляет менее 1 мкм; в зоне III -при удовлетворительной толщине оксидного слоя значение относительного удлинения меньше допустимого; в зоне IV - оба параметра не удовлетворяют требованиям; в зоне V - при требуемых значениях относительного удлинения и толщины оксидной пленки, в ее составе присутствуют примеси окиси меди СиО.

Зона I является областью рекомендуемых режимов ведения совмещенного процесса термообработки и оксидирования, поскольку относительное удлинение платинита, толщина и состав его оксидной пленки соответствуют предъявляемым требованиям.

Обсуждение результатов

Полученная в результате теоретических исследований номограмма отражает установленную связь между исходной настройкой приводной пары валков и разнотолщин-ностью оболочки с учетом регулирующего воздействия переднего натяжения. Например

(см. рис. 2), для прокатки заготовки из композиции сплав марки 43Н - медь, при массовой доле меди 24 % рекомендуется следующая исходная настройка клети: овальность калибра 1,45, вытяжка 1,19. При натяжении, составляющем 5-6 % от предела текучести материала сердечника, ожидаемая разнотол-щинность оболочки (КРТА) составит 0,75 с ориентацией максимальных значений толщины по большей оси овала. Такая разно-толщинность не только допустима, но и необходима для компенсации неравномерности течения компонентов при деформации овальной заготовки в круглом калибре и получения на выходе равномерного распределения материала оболочки в плоскости поперечного сечения [16].

Опытные партии платинита, изготовленные в рекомендуемых режимах, с целью оценки качества были предоставлены ряду потребителей для промышленных испытаний, по результатам которых получены положительные заключения. Результаты испытаний в сравнении с борированным отечественным платинитом приведены в табл. 2.

Таблица 2

Значения показателей качества оксидированного платинита 00,35 мм по результатам входного контроля у потребителя

Проверяемый параметр Значения параметра

По ОСТ Режим 1 Режим 2 Режим 3

Коэффициент разнотолщинности, не менее 0,5 0,85-0,95

Относительное удлинение, % > 20 18-23 25-28 29

Состав поверхностного слоя Борзакись Закись меди Закись меди Закись меди

Массовая доля оксидной пленки, % ~ 2,0 0,17 0,56 1,15

Абсолютная масса пленки на 1 м, г 0,0162 0,001377 0,004536 0,009085

Расчетная толщина оксидной пленки, мкм 2,457 0,209 0,688 1,382

Цвет платинита Вишневый Желто-коричневый Светло-коричневый Розово-коричневый

Выводы

1. На основании проведенного анализа определены режимы деформации составной биметаллической заготовки при прокатке в калибре простой формы с целью получения биметаллического соединения ее компонентов. Рекомендованы режимы прокатки, обеспечивающие минимальную разнотолщин-ность оболочки.

2. Разработана и освоена новая технология производства оксидированного платинита, обеспечивающая его потребительские свойства на уровне зарубежных аналогов.

Литература

1. ОСТ 11 0077-84. Платинит. Технические условия. Издание официальное ГР 8351807 от 28.05.85. - 22 с.

2. Конструкционные материалы и их обработка / Н.А. Галактионова, И.Ф. Бойчук, Н.И. Демина и др. - М.: Металлургия, 1975. -389 с.

3. Quality Evaluation of Platinit Wire by Différent Producers / E.G. Kasatkina, I.Y. Mezin, A.S. Limarev, J.V. Somova // Solid State Phenomena. - 2017. - Vol. 265. - P. 259-265.

4. Мезин, И.Ю. Формирование металлоизделий из структурно-неоднородных материалов: моногр. / И.Ю. Мезин. - Магнитогорск: МГТУ им. Г.И.Носова, 2000. - 155 с.

5. Чукин, М.В. Развитие теории качества металлопродукции (Научный обзор) /М.В. Чу-кин // Качество в обработке материалов. -2015. - № 1 (3). - С. 5-10.

6. Касаткина, Е.Г. Анализ потребительских свойств платинита разных производителей / Е.Г. Касаткина, И.Ю. Мезин, А.Ф. Сол-

датенко // Качество в обработке материалов. - 2016. - № 2 (6). - С. 5-11.

7. Ситников, И.В. Обоснование схемы совместной пластической деформации биметаллической сталемедной заготовки / И.В. Ситников, М.В. Чукин, А.В. Анцупов // Обработка сплошных и слоистых материалов: сб. науч. тр. - Магнитогорск, 2003. - С. 97-100.

8. Аркулис, Г.Э. Совместная пластическая прокатка разных металлов / Г.Э. Аркулис. - М. : Металлургия, 1964.

9. Аркулис, Г.Э. Закономерности развития совместной пластической деформации при сварке биметаллов прокаткой / Г.Э. Аркулис, В.Л. Стеблянко, А.Ф. Солдатенко // Теория и практика производства метизов: межвуз. сб. науч. тр. - Свердловск, 1986. -С. 40-48.

10. Гун, Г.С. Математическая модель течения биметаллической заготовки при прокатке в калибре / Г.С. Гун, Е.Г. Касаткина, А.Ф. Солдатенко // Труды междунар. науч.-техн. конф. «Современные достижения в теории и технологии пластической обработки металлов». - СПб.: Изд-во политехнического университета, 2005. - С. 40-43.

11. Солдатенко, А.Ф. Производство платинита: технология, качество: моногр. / А.Ф. Солдатенко, Е.Г. Касаткина. - Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. - 183 с.

12. Пат. 2354517 Российская Федерация, МПК В 23 К 20/04. Способ изготовления пла-тинитовой проволоки / А.Ф. Солдатенко, Е.Г. Касаткина. - Заявл. 26.06.2007; опубл. 10.05.2009, Бюл. № 13.

13. Гун, Г.С. Инновационные решения в обработке металлов давлением (научный об-

зор) / Г.С. Гун // Качество в обработке материалов. - 2014. - № 2. - С. 5-26.

14. Гун, Г.С. Исследование технологии производства композиционной проволоки специального назначения с целью улучшения эксплуатационных свойств /Г.С. Гун, А.Ф. Сол-датенко, Е.Г. Касаткина // Обработка сплошных и слоистых материалов: межвуз. сб. науч. тр. - Магнитогорск: МГТУ, 2003. -С. 206-209.

15. Касаткина, Е.Г. Оксидирование композиционной проволоки специального назначе-

ния / Е.Г. Касаткина // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. - 2005. - № 9. -С. 71-72.

16. Гун, Г.С. Термическая обработка в проходной печи проволоки специального назначения с целью получения заданных механических свойств и регламентированной оксидной пленки на поверхности / Г.С. Гун, А.Ф. Солдатенко, Е.Г. Касаткина // Труды пятого междунар. конгресса прокатчиков. - М.: ОАО «Черметинформация», 2004. - С. 429-432.

Касаткина Елена Геннадьевна, канд. техн. наук, доцент кафедры технологий сертификации и сервиса автомобилей, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск; tssa@magtu.ru.

Мезин Игорь Юрьевич, д-р техн. наук, профессор кафедры технологий сертификации и сервиса автомобилей, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск; meziniy1@mail.ru.

Гун Игорь Геннадьевич, д-р техн. наук, профессор кафедры технологий сертификации и сервиса автомобилей, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск; goun@belmag.ru.

Лимарев Александр Сергеевич, канд. техн. наук, доцент кафедры технологий сертификации и сервиса автомобилей, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск; aslimarev@mail.ru.

Михайловский Игорь Александрович, д-р техн. наук, профессор кафедры технологий сертификации и сервиса автомобилей, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск; i-mikhailovsky@yandex.ru.

Крамзина Лариса Викторовна, ассистент кафедры технологий, сертификации и сервиса автомобилей, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск; tssa@magtu.ru.

Поступила в редакцию 7 сентября 2018 г

DOI: 10.14529/met180411

TECHNOLOGY BEHIND IMPROVING THE PLATINITE QUALITY

E.G. Kasatkina, tssa@magtu.ru,

I.Yu. Mezin, meziniy1@mail.ru,

I.G. Gun, goun@belmag.ru,

A.S. Limarev, aslimarev@mail.ru,

I.A. Mikhailovsky, i-mikhailovsky@yandex.ru,

L.V. Kramzina, tssa@magtu.ru

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russian Federation

Platinite is bimetallic wire made of a nickel-iron core covered with a layer of copper. The product is used as electrical leads for glass cases of vacuum devices. This is why platinite requires that the coefficient of linear thermal expansion in the radial direction be strictly controlled. Platinite is manufactured by tubular or galvanic application of copper unto the core. These technologies are not

fully compliant with state-of-the-art requirements to labor intensity, performance, environmental safety, etc. The research team has analyzed the main indicators of Russian- and European-made platinite as well as the deformation parameters of composite bimetallic billets when rolled by a plain-shaped caliber to obtain a bimetallic compound of their components. The analysis identified the deformation parameters of composite bimetallic billets when rolled by a plain-shaped caliber to obtain a bimetallic compound of their components. The developed process minimizes the shell thickness variation. The key operation of this technology is the joint plastic deformation of a composite laminated billet in a rolling unit. The technology has been implemented as a pilot machine equipped with auxiliary units for a continuous commercial production process. The oxidized platinite production technology presented herein raises the consumer quality of finished products to that of imported counterparts. Pilot batches of platinite produced by the recommended process for the purpose of quality control have been provided to a number of industrial users for testing, which returned positive reviews.

Keywords: composite material, bimetal, platinite, linear thermal expansion coefficient, absolute thickness variation coefficient, nickel-iron alloy.

References

1. OST11 0077-84. Platinit. Tekhnicheskiye usloviya. Izdaniye ofitsial'noye GR 8351807 ot 28.05.85. [OST 11 0077-84. Platinum. Technical Conditions. Edition Official GR 8351807 from 05.28.85]. 22 p.

2. Galaktionova N.A., Boychuk I.F., Demina N.I., Ivanov V.K., Rumyantsev A.V. Konstruktsion-nyye materialy i ikh obrabotka [Structural Materials and Their Processing]. Moscow, Metallurgy Publ., 1975. 389 p.

3. Kasatkina E.G., Mezin I.Y., Limarev A.S., Somova J.V. Quality Evaluation of Platinit Wire by Different Producers. Solid State Phenomena, 2017, vol. 265, pp. 259-265. DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.265.259

4. Mezin I.Y. Formirovaniye metalloizdeliy iz strukturno-neodnorodnykh materialov [Formation of Hardware from Structurally Inhomogeneous Materials]. Magnitogorsk, MSTU Publ., 2000. 155 p.

5. Chukin M.V. [The Development of the Theory of the Quality of Metal Products]. Quality Processing of Materials, 2015, no. 1

6. Kasatkina E.G., Mezin I.Y., Soldatenko A.F. [Analysis of Consumer Properties of Platinum from Different Manufacturers]. Quality in Metal Processing, 2016, no. 2

7. Sitnikov I.V., Chukin M.V., Antsupov A.V. [Substantiation of the Scheme of Joint Plastic Deformation of a Bimetallic Steel-Copper Billet]. Processing of Solid and Laminate Material: Collection of Scientific Works. Magnitogorsk, 2003, pp. 97-100.

8. Arkulis G.E. Sovmestnaya plasticheskaya prokatka raznykh metallov [Joint Plastic Rolling of Different Metals]. Moscow, Metallurgy Publ., 1964.

9. Arkulis G.E., Stebleanko V.L., Soldatenko A.F. [Regularities in the Development of Joint Plastic Deformation in the Welding of Bimetals by Rolling]. Theory and Practice of the Production of Metal Products: Interuniversity Collection of Scientific Works. Sverdlovsk, 1986, pp. 40-48.

10. Gun G.S., Kasatkina E.G., Soldatenko A.F. [A Mathematical Model of the Flow of a Bimetallic Billet during Rolling in a Caliber]. Proceedings of the Intern. Scientific-Technical. Conf. "Modern Achievements in the Theory and Technology of Plastic Processing of Metals ". St. Petersburg, Publishing House of Polytechnic University, 2005, pp. 40-43.

11. Soldatenko A.F., Kasatkina E.G. Proizvodstvo platinita: tekhnologiya, kachestvo [Production of Platinum: Technology, Quality]. Magnitogorsk, NMSTU Publ., 2009. 183 p.

12. Soldatenko A.F., Kasatkina E.G. Sposob izgotovleniyaplatinitovoy provoloki [Method of Manufacturing Platinum Wire]. Patent RF, no. 2354517, 2007.

13. Gun G.S. [Innovative Solutions in Metal Forming]. Quality in Material Processing, 2014, no. 2, pp. 5-26.

14. Gun G.S., Soldatenko A.F., Kasatkina E.G. [Investigation of the Production Technology of Composite Wire for Special Purposes in Order to Improve the Operational Properties]. Processing of Solid and Layered Materials: Interuniversity. Collection of Scientific Works. Magntogorsk, NMSTU Publ., 2003, pp. 206-209.

15. Kasatkina E.G. [Oxidation of Composite Wires for Special Purposes]. Vestnik of NosovMagnitogorsk State Technical University, 2005, no. 9, pp. 71-72.

16. Gun G.S., Soldatenko A.F., Kasatkina E.G. [Heat Treatment in a Through-Wire Furnace of Special-Purpose Wire in Order to Obtain the Specified Mechanical Properties and a Regulated Oxide Film on the Surface]. Proceedings of the Fifth International Congress Distributors. Moscow, Chermet-informatsiya, 2004, pp. 429-432.

Received 7 September 2018

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

FOR CITATION

Технологические основы повышения качества платинита / Е.Г. Касаткина, И.Ю. Мезин, И.Г. Гун и др. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». -2018. - Т. 18, № 4. - С. 98-108. Ш!: 10.14529^180411

Kasatkina E.G., Mezin I.Yu., Gun I.G., LimarevA.S., Mikhailovsky I.A., Kramzina L.V. Technology Behind Improving the Platinite Quality. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Metallurgy, 2018, vol. 18, no. 4, pp. 98-108. (in Russ.) DOI: 10.14529/met180411